72 
DE L’ARGENT. 
Le cylindre d’argent pesait : 
a. Avant la fonte. 251,918 
b. Après la fonte. 251,873 
d’où une perte de poids de . . . 0,045 
Les surfaces du cylindre refondu étaient brillantes, parfaitement moulées 
sur le phosphate calcique, sauf la hase supérieure, qui élait légèrement con¬ 
vexe et présentait en outre, vers son centre, une dépression irrégulière corres¬ 
pondant au retrait du métal lors de sa solidification. 
Chauffé au dard du chalumeau aérhydrique avec excès d’hydrogène, j’ai 
pu refondre successivement et superficiellement la hase supérieure, et au 
minimum le tiers de la surface cylindrique, communiquant avec cette base, 
sans en provoquer le soulèvement et l’apparition de huiles gazeuses quel¬ 
que petites qu’elles soient; tandis qu’au milieu et à la base inférieure, la 
présence de petites bulles closes s’est manifestée par un très léger soulève¬ 
ment de la surface, et la production de huiles d’une petitesse extrême qui 
ont éclaté ensuite. Il est donc établi qu’en le fondant dans une atmosphère 
d’oxyde carbonique, l’argent perd de son poids par volatilisation, et emprunte 
au milieu où sa fusion s’accomplit une très petite quantité de gaz qu’il 
retient, en partie du moins, après sa solidification. Ce fait est conforme à 
celui observé par Dumas. 
2° Refonte de l’argent dans l’hydrogène. 
J’ai soumis à la fonte, dans une atmosphère renouvelée d’hydrogène sec, 
le cylindre refondu dans l’oxyde carbonique. A cet effet, le cylindre avait 
été placé dans une grande nacelle dé charbon de cornue purifié, brusquée à 
l’aide de phosphate calcique basique pur. La brasque avait une cavité de la 
longueur du cylindre, et une capacité double du volume de celui-ci. On a 
introduit la nacelle dans un tube de porcelaine vernie intérieurement et 
extérieurement, fixé dans un fourneau à réverbère, d’un diamètre intérieur 
de 20 centimètres. Le tube de porcelaine, avant d’être introduit dans le 
fourneau, avait été enduit à 1 centimètre d’épaisseur, sur une longueur de 
